30 



Schlack enmasse, poröse, als Ansatz an Wänden und Gewölben der 

 Puddelöfen zu Ternitz; unters, von R. Freih. v. Reichen bach. Jahrb. ix. 3. p. sot. 



Kieselerde 14-40 



Eisenoxydul .... 13 "41 



Eisenoxyd 68-lOi 



Kalkerde 1-12 



i = 



S8-10Eis. 



Manganoxydul 2*90 



Wasser, hygroskopisches .. . 0*07 



100-00 



Gar-Schlacke als Resultat des Zuschlags von Ankerit und Kalkstein; 

 untersucht von Herrn L. Ferjentsik. (S. Eisensteine aus dem Gömörer Comitat 



p^ 26.) Jahrb. vn. 4. p. 806. 



Kieselerde 47-70, Thonerde 13-42, Eisenoxydul 3-S8, Kalkerde 24-8, Magnesia 

 ll-42f 100-20. 



Hochofenschlacken von Eisenerz (1), Hieflau (2) und Neuberg (3); 

 eingesendet vom k. k. Ministerium für Landescultur und Rergwesen; untersucht 

 von Hrn. W. Mrazek. Die Schlacken sind Gemenge von Singulosilicaten mit mehr 

 oder weniger Beimengung von Bisilicaten. Die Sauerstoff-Procente der Schlacken 

 von Neuberg erhielt man a. bei Beschickung ohne Kalkzuschlag, b. mit 8% und 

 c. mit 12Vo Kalkzuschlag. Jahrb. ni. i. p. ise, 175. 



Sauerstoff-Procente 

 "3" 

 2. a. b. 



Kieselsäure. ... 40-6 



Kalkerde 11-9 



Bittererde 2-4 



Manganoxydul . 8-9 

 Eisenoxydul ... 25-6 

 Thonerde 9-8 



41-8 



18-5 



3-8 



7-9) 



17 •8( 



9-6 



49-4 

 14-5 

 15-0 



91 



9-0 



44-4 

 22-3 



8-4 



12-0 

 10-9 



50-8 



20-4 



8-5 



17-6 



3-3 



21-096 

 3-382 

 096 



7-704 



4-576 



21-719 

 5-258 

 1-520 



5-739 



4-483 



25-668 

 4-121 



6-000 



2-032 

 4-203 



23-070 

 6-337 

 3-360 



2-679 



5 090 



26-396 



5-798 

 3-400 



3-930 



1-541 



Hochofenschlacken a. colophonfarbig und b. dunkelblaugrau von Gaja in 

 Mähren, c. grünlichgelbliche von Strazowitz bei Gaja; eingesendet von Herrn K. 

 Freiherrn v. Reichenbach; analys. von Herrn R. Freiherrn v. Reichenbach. 

 In 100 Theilen: jahrb. vm. 4. p. 757. 



Kieselerde 54-55 



Thonerde 7-12 



Eisenoxydul .... 8-(!4 



Kalkerde 18-71 



50-400 54-00 



6-710 6-60 



14-725 8-64 



17-382 25-98 



Manganoxydul . , 

 Verlust (Alkali) 

 Magnesia 



8-25 

 2-73 



4-623 2-32 

 4-310 2-06 

 1-850 0-40 



100-00 100-00 100 00 



Anmerkungen. Zu a. Diese Schlacke steht einem Bisilicat am nächsten; ihr hoher 

 Eisengehalt zeigt noch immer Neigung zum Rohgang an. 



Zu b. Der zu grosse Verlust scheint zum Theil darin zu liegen, dass etwas 

 Schwefelmangan in Auflösung geblieben war. In dieser Sehlacke verhält sich der Sauer- 

 stoff aller Basen zu dem der Kieselsäure wie 13-153: 26-12, daher sehr nahe wie 1:2, 

 so dass sie ziemlich genau ein Bisilicat darstellt. Ihr starker Eisengehalt deutet jedoch 

 auf einen vorübergehenden Rohgang. 



Zu c. Der Sauerstoflf aller Basen verhält sich zum Sauerstoff der Kieselerde wie 

 1:2-13, daher fällt diese Schlacke zwischen ein Bisilicat und Trisilicat, ersterem 

 aber näher. — Die Beschickung, aus welcher alle drei analysirten Schlacken her- 

 stammen , bestand aus gleichen Gewichtstheilen Sphärosideriten und sandigen Braun- 

 eisensteinen mit Kalkzuschlag, das erblasene Roheisen zeigte kaum Spuren von 

 Phosphor und Schwefel, war aber fast weiss und wegen zu grossen Siliciumgehalts 

 schwer zu verpuddeln. 



Bleikrätzproben von Bleiberg; einges. vom dortigen k. k. Bergamte; 



analysirt von Herrn L. Ferjentsik. 



Nr. 1. 69-6 Blei, ~ Zink, 1-5 Eisen, 



„ 2. 39-7 „ 18-1 „ 1-7 „ 



„ 3. 45-5 „ 15-9 „ 0-7 „ 



„ 4. 32-6 „ 18-9 „ 4-5 „ 



„ 5. 21-7 „ 31 4 „ 1-3 „ 



Jahrb. VHI. 1. p. 154. 



6-3 Magnesia, 5-5 Kalk, 16- 1 Schwefel. 



5-0 „ 10-5 „ 24-5 



6-8 „ 8-7 „ 22-3 „ • 



i-7 „ 13-9 „ 28-3 



13 „ 13 6 „ 30-5 



